SÉANCE DU 26 JANVIER igoS. 23 1 



» Bismuth. — Le bismuth nous a donné à l'aucde un dépôt qui, séché à iSo", cor- 

 respond à la formule Bi'O'', pour une concentration de oS, o5 de bismuth pour 35o'""'' 

 de bain. Le bismutli était à l'état de sulfate en présence de 20''™' d'acide nitrique à 36° 

 en excès et de 4oS de sulfate de cuivre hydraté pour un volume de bain de 35o™°. Ce 

 dépôt de peroxyde de bismuth est de couleur Jaune citron et ne change pas de poids 

 quand on le porte à 180° ('). 



» Nous n'avons pas recherché si la constitution des peroxydes de nickel 

 et de bismuth variait avec les concentrations des métaux. D'ailleurs, nous 

 n'avons pu en déposer plus que la quantité correspondant à çfi, o5 de métal, 

 ce qui limitait forcément cette étude. « 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les équilibres qui se produisent entre le ciiivre, le 

 silicium et le manganèse, et sur le siliciure de manganèse Si^Mn. Note 

 de M. P. Lebeau, présentée par M. H. Moissan. 



« L'étude que nous avons faite de l'action d'un grand nombre de métaux 

 sur le siliciure de cuivre, nous a conduit à constater que certains d'entre 

 eux, tels que l'argent, l'étain, le zinc, l'aluminium, présentant ime réelle 

 affinité pour le cuivre, forment avec ce métal un alliage. Le silicium est 

 mis en liberté et se retrouve, cristallisé dans la masse, après refroidisse- 

 ment. Il est facile de l'en extraire par un traitement aux acides. D'autres 

 métaux au contraire réagissent sur !e siliciure de cuivre fondu, eu s'empa- 

 rant du siliciimi pour produire un siliciure défini, ou en donnant tout à la 

 fois des combinaisons avec le silicium et avec le cuivre. Ces essais nous 

 ont en outre démontré que le siliciure de cuivre ou même le cuivre silicié 

 fondu était un excellent dissolvant de la plupart des siliciures métalliques 

 et même du silicium. 



» Le cuivre silicié pauvre en silicium peut donc être envisagé comme un 

 liquide, dans lequel il nous est facile de faire réagir, sur un poids donné d'un 

 métal, des proportions croissantes de silicium. Ce dernier étant introduit 

 sous forme de siliciure de cuivre défini SiCu-, puis sous forme de silicium 

 libre. On peut produire ainsi une série de systèmes chimiques dans lesquels 

 peuvent exister, outre des combinaisons possibles du cuivre et du métal 



( ' ) Ici le système d'électrode était constitué par le système Luckow modifié ( Coniptes 

 rendus, t. CXXIII, p. 23); le cône qui servait d'anode était devenu, par suite d'un 

 usage prolongé et de calcinalions répétées, d'une rugosité préférable encore au platine 

 platiné. 



